852 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



amorplie, cellulaire et crislalline, possibles dans les corps inorganiques. Chacune de 

 ces structures entraîne des déformations qui lui sont propres. 



» Dans les corps amorphes, on sait que les déformations suivent des lois géoraé- 

 Iriques. Nous appellerons ces déformations banales, parce qu'elles sont communes à 

 tous les corps. Dans les corps ayant une structure spécifique, les déformations banales 

 s'adaptent à la structure, cellulaire ou cristalline, ou les deux à la fois, engendrant 

 des déformations également spécifiques. 



» Dans le fer, nous distinguons sept sortes de déformations élémen- 

 taires, en partie déjà connues, en partie nouvelles : 



» A. Déformations banales adaptées à la slructiirc cellulaire : 



» 1° Plissements microscopiques perpendiculaires ou parallèles à la direction de 

 l'eflbrl (déjà connus à Télat macroscopique). Ces plissements, quand la déformation a 

 été poussée assez loin, donnent lieu, à l'intérieur de la masse, à des franges, signalées 

 par Heyn, qui paraissent alternativement sombres ou brillantes après attaque, sous 

 une même incidence de la lumière. 



» 2° Plissements obliques connus à l'état macroscopique sous le nom de lignes de 

 Luders, nouveaux sous la forme microscopique et de même nature que les franges; 



» B. Déformations cellulaires pures : 



« 3° Joints des cellules, déjà connus; 



» 4° Bordures écroules, plus ou moins déchiquetées, le long des joints (non encore 

 décrites). 



» C. Déformations cristallines pures : 



» 5° £'/>///ei- écroules, courtes, en position de clivages yy (non encore décrites), se 

 rattachant ordinairement aux joints; 



» 6" C/tca^ei/i, connus depuis longtemps; 



» 7° Lamelles de lyeumann, connues depuis 1848 dans les fers météoriques, obser- 

 vées sur certains fers terrestres, mais non utilisées pour l'élude de ces derniers (' ). 



» Tl résulte de nos observations et de nos expériences que : 

 )) Pour un même acier, toutes choses égales d'ailleurs, l'application 

 d'efforts statiques favorise les lignes de déformation banales ou cellulaires, 

 prodromes d'une cassure banale après grande déformation ; la température 

 du bleu, les chocs, les efforts rapiilement alternés favorisent les lignes de 

 déformation cristalline, prodromes de la rupture intercristalline, immédiate 

 ou ultérieure, brusque et sans déformation notable. 



» Pour des aciers différents, les déformations cristallines prennent d'au- 



( ' ) Quand nous parlons de déformations cellulaires ou amorphes, nous avons en vue 

 la position et la forme de ces déformations, nous ne voulons pas dire qu'elles n'en- 

 traînent pas aussi, en se produisant dans un corps cristallisé, certaines modifications 

 intimes de nature cristallograpliique, mais celles-ci sont alors de second ordre. 



